136 



Gesammtsitzung 





llaritäts - Cons 



tante « der 



festen M 





Hart gezogen 



Ausgeglüht 



Eisen 



5731« r 



1592s r 



Platin 



3025 



2388 



Kupfer 



2388 







Silber 



2388 



478 



Gold 



1592 



478 



Zink 



557 



- — • 



Stahl 



6685 



955 



Neusilber 



6685 



1114 



Silber (121öth.) 



5253 



2547 



Gold (14kar.) 



3661 



2228 



Messing (Draht) 



2547 



1751 



„ (Saiten) 



1751 



637 



Die so gefundenen Werthe der Capillaritätsconstanten der 

 festen Metalle in ausgeglühtem Zustande sind freilich sehr grofs, 

 verglichen mit den Capillaritätsconstanten von Flüssigkeiten wie 

 Wasser (Of 008) oder Quecksilber (« = 0* r 055). Jedoch hat 

 schon Laplace bemerkt, dafs diese Constanten mit dem Qua- 

 drate der Dichtigkeit wachsen müssen, wenn die Anziehungs- 

 function dieselbe bleibt, und es ist sogar möglich, dafs, wenn 

 nicht eine sprungweise, doch eine sehr schnelle Zunahme der 

 Capillaritätsconstante in der Nähe des Erstarrungspunktes der 

 Körper auftritt, in ähnlicher Weise, wie Dichtigkeit oder elek- 

 trische Leitungsfähigkeit eine plötzliche Änderung erfahren. Die 

 Erfahrung hat auch eine Zunahme der Capillaritätsconstante 

 mit sinkender Temperatur für Wasser und andere Flüssigkeiten 

 nachgewiesen. Durch besondere Versuche hat sich der Ver- 

 fasser überzeugt, dafs auch beim Quecksilber eine solche Zu- 

 nahme stattfindet, in Widerspruch mit der Angabe von Hrn. 

 Frankenheim. J ) 



In der Nähe des Schmelzpunktes haben die Capillaritäts- 

 constanten der flüssigen Metalle, wie weiter unten gezeigt wer- 



') Pogg. Ann. 75. p. 26. 1848. 



